Absorptionserscheinung des Diamanten. 293 



gemacht, diese in der aus der Tafel ersichtlichen Reihenfolge auf 

 ein Kartonblatt geklebt und das ganze abermals photographiert. Von 

 diesem zweiten Negativ wurde dann das Bild auf die eigentliche 

 Chromgelatine-Druckplatte übertragen, mit welcher die Tafeln selber 

 hergestellt sind. Bei dieser vierfachen Übertragung ist natürlich etwas 

 von dcv Schärfe der Originale verloren gegangen, immerhin genügen 

 alter die Abdrücke, um von der Charakteristik der Erscheinungen eine 

 ausreichende Vorstellung zu geben. 



Die nähere Untersuchung möglichst vieler und verschieden- 

 artiger Diamanten — es waren im Ganzen etwa 50 — ergab nun 

 sehr bald, der Absorptionsstreifen « weder eine Eigentümlichkeit des 

 fester krystallisierten Kohlenstoffs sein konnte — dann hätte ja die 

 Stärke des Streifens in einem bestimmten Verhältnis zur Dicke der 

 Krvstalle stellen müssen, was keineswegs der Fall war — , daß hier 

 aber andererseits auch nicht eine zufällige Beimengung jenes einen 

 Krystalles vorlag. Der Streifen « fand sich nämlich bei der weitaus 

 größten Mehrzahl der von mir untersuchten Steine wieder und zwar 

 ohne Ausnahme bei allen größeren, farblosen Krystallen, 

 also z. B. bei allen weißen Brillanten von über ein Karat Gewicht. 

 Die Intensität des Streifens wechselte von einem Stein zum andern 

 in ganz regelloser Weise: jedoch immerhin in ziemlich engen Grenzen, 

 in deren Mitte etwa der Streifen M der Fig. II gehört. 



Das sog. ..Wasser" des Diamanten d. h. seine Farblosigkeit 

 scheint durch die Anwesenheit jener Absorption, su lange sie einen 

 gewissen Grad uicht überschreitet, nicht zu leiden; denn oft zeigten 

 Steine, die mir als feinste Waare bezeichnet wurden, den Streiten u 

 erheblich stärker als andere, weniger wertvolle krvstalle. 



Auch der Herkunftsort des Minerals machte keinen Unterschied; 

 denn ebenso wie die zahlreichen Kapdiamanten verhielten sich auch 

 solche aus Brasilien und seihst ein ostindischer, ungeschliffener Stein. 

 welcher mir durch die Freundlichkeil des Herrn Dr. Gottsche aus 

 der mineralogischen Sammlung des hiesigen Naturhistorischen Museums 

 überlassen wurde, zeigte den Streifen l( in der normalen Stärke. 



Bei den kleineren, farblosen Brillanten war die Absorption — 

 wahrscheinlich wegen der geringeren Dicke d(^r absorbierenden Schicht 

 nicht immer festzustellen, so daß z. B. bei einer Partie von Ifi kleinen 

 Brillanten von l /t Karat Durchschnittsgewicht bei einem gar nichts. 

 bei dreien oder vieren eine zweifelhafte und bei den übrigen eine 

 deutliche Absorption zu erkennen war. 



Die Untersuchung farbiger Krvstalle ergab weiter, daß bei 

 den seltneren und meist nur kleineren Exemplaren von rötlicher, 



3 



